40 MINÉRALOGIE DE LA FRANCE 
parfois un peu gras, très vif dans les variétés cristallines. Poussière 
blanche dans les variétés pures, de la même couleur, mais plus claire 
dans les variétés colorées par des impuretés. Tran.sparent à opaque. 
Les noms des variétés suivantes sont basés sur la coloration : 
Le quartz hyalin ou cristal de roche est la variété la plus pure, 
incolore et limpide, Vaméthyste la violette (devenant verte par 
chauffap ou exposition à l’air), le quartz topaze la jaune, le quartz 
enfumé, la jaune foncé, brune ou noire. Le quartz laiteux est 
blanc de lait et seulement translucide ou presque opaque, il est 
parfois opalescent; le quartz gras a un éclat spécial. La ’ colora- 
tion peut être souvent modifiée par un chauffage convenable ; on 
rattribue au manganèse (améthyste, quartz rose), à des composés car- 
bures (quartz enfumé), à du titane (quartz enfumé), etc. 
Les variétés caractérisées par des inclusions de matières étrangères 
ne sont pas moins nombreuses; le quartz saphirine est coloré 
en bleu par de la crocidolite ; le quartz prase est d’un vert poi- 
reau (coloration due à des micas ou à de la clilorite cryptocristalline.) 
Le quartz chloriteux est coloré en vert par de la ripidolite en pail- 
lettes, le quartz hyacinthe [quartz hématoïde, rubigineux) en rouge 
foncé par des inclusions d’argile ferrugineuse, le quartz ferrugineux 
(eisenkiesel) en jaune vif par une ocre jaune. 
L'œil de tigre est variété fibreuse jaune, pseudomorpliose de cro- 
cidolite, altérée en linionite ; l’œil de chat est un quartz rendu chatoyant 
par des inclusions fibreuses parallèles d’amphibole (trémolite ou actinote) . 
Propriétés optiques. Double réfraction positive («g). Polarisation 
rotatoire ; les cristaux dextrogyres et les cristaux lévogyres se ren- 
contrent avec une égale fréqtience, le sens de leur rotation étant en 
rapport avec celui de leur hémiédrie. 
Le quai’tz est lun des minéraux dont les propriétés optiques ont été 
le mieux étudiées. Les nombres suivants ont été choisis parmi ceux 
du recueil de données numériques de M. Dufet(l et 111, 1899-1900). 
^Les indices suivants i ont été mesurés par M. Macé de Lépiuay (à 
13“ G.) et pour le spectre ultraviolet (L, P) par M. Mascart. 
ARC D,D.^ E 
ng L548L'S I.SnOOO l,Ejîi0ü3 1,55330 1,55040 
np 1,53019 1,54100 1,54190 1,54425 1,54717 
F L P 
1,55899 1,56974 1,57822 
1,54969 1,56019 1,56842 
1. Pour le quartz foudu (Dufet, in Cotton, Bull. soc. physiq 12 avril 19011 
ai.i = 1,4560, «fl = 1,4588, «II. = 1,4011. niuuuij. 
